4 



J. Fritzsche, 



sich flächenartige, aber ganz unregelmässige und rauhe Ausbreitungen gebildet hatten, 

 welche durch a Fig. 1 und 2 angedeutet sind, und gleichsam ein mosaikartiges An- 

 sehen zeigen. Die stengliche oder scheinbar krystallinische Struktur des veränderten 

 Zinnes ist noch viel deutlicher in Fig. 3 zu sehen. Durch diese ist ein Theil eines 

 an seiner Oberfläche metamorphosirt gewesenen Zinnblockes abgebildet, dessen Inneres 

 aber noch viel unverändertes Zinn enthält und nur oberflächlich mit den stenglichen 

 Gebilden bedeckt ist. Ich glaube annehmen zu können, dass die deutlicher stengliche Struk- 

 tur eine Folge einer viel langsameren Umbildung gewesen ist, bei welcher die Temperatur 

 eben nur den zum Eintreten der Strukturveränderung nöthigen Punkt erreicht hatte. 



Alle diese stenglichen Gebilde haben auf den ersten Anblick ein krystallinisches 

 Ansehen, als ich sie aber genauer mit Hilfe der Loupe und selbst eines starken Mikroskopes 

 betrachtete, konnte ich nur hier*und da einzelne Bruchstückchen finden, welche wenigstens 

 eine deutliche und unverkennbare Krystallfläche darboten. Dadurch nun scheint mir die 

 Annahme gerechtfertigt, dass man es bei dem zerfallenen Zinne in der That mit einem 

 krystallinischen Körper zu thun habe. 



Die entschieden graue, von dem gewöhnlichen metallischen Glänze des Zinnes sehr 

 bestimmt verschiedene Farbe des durch die Kälte in seiner Struktur veränderten Zinnes 

 erleidet eine sehr auffallende Veränderung durch Erwärmung. Schon beim Uebergiessen 

 mit heissem Wasser sieht man die dunkelgraue Farbe in eine viel hellere übergehen, welche 

 der gCAvöhnlichen des Zinnes sehr nahe kommt, es ist aber gleichgültig, ob trockene oder 

 feuchte Wärme auf das grau gewordene Zinn einwirkt, und weder Wasser, noch Wasser- 

 dämpfe spielen bei der Farbenveränderung irgend eine Rolle. Als ein mit sandartig zer- 

 fallenem, dunkelgrauem Zinne angefülltes Stöpselglas in einem Wasserbade erwärmt worden 

 war und dabei eine viel hellere Farbe angenommen hatte, beobachte ich eine nicht unbe- 

 deutende Verminderung des Volumens, welches das Pulver vor dem Erwärmen eingenommen 

 hatte, und als ich nun von zwei auf ganz gleiche Weise angefüllten und durch Schütteln so 

 viel als möglich zusammengerüttelten Stöpselgläsern das eine erwärmte, war die Volumen- 

 verminderung des erwärmt gewesenen Zinnes sehr deutlich sichtbar. Ich setzte nun das auf 

 diese Weise ein geringeres Volumen eingenommen habende weisser gewordene Zinn wieder 

 einer unter dem Erstarrungspunkte des Quecksilbers liegenden Temperatur aus und 

 erhielt dabei das interessante Resultat, dass dasselbe wieder eine eben so dunkle Farbe 

 annahm, als sie vor dem Erwärmen gewesen war, und dass das vorher sich leicht 

 aus dem Glasrohre, in welchem ich die Erkältung vornahm, ausschütten lassende Zinnpulver 

 nun damit umgekehrt werden konnte, ohne dass es herausfiel. Dies war unstreitig eine Folge 

 einer wiedereingetretenen Volumenvergrösserung, indem die Körner nun einen gegenseitigen 

 Druck auf einander ausübten, und dadurch ihre leichte Verschiebbarkeit gegen einander 

 gehindert worden war. Den strengen Beweis von der abwechselnden Verringerung und Ver- 

 mehrung des specifischen Gewichtes durch Erwärmung und Abkühlung muss ich jetzt noch 



